娘が風邪を引いてしまい、今週は子守&看病が俺の仕事です。言っても、俺も喉が痛いし鼻水も出るので逆に看病されそうです。(^_^;)むすめは俺と似てますけど、可愛いんですよぉ~この画像をみると、剛力彩芽にしか見えないでしょ?(笑)パジャマの襟元グチャグチャですが(>_<)↑昨日、ここまで書いてたら、熱が出て頭痛が酷くなり今日、病院へ行くと人生3度目のインフルでしたorz今日から5日間寝て過ごしたいと思います。m(__)m今回の記事は外壁塗装の洗浄です。外壁塗装をさせて頂く時は、ほぼ足場を設置させて頂いてます。ゴミの飛散などがあり美観と保護を考え外壁塗装/屋根塗装する場合は足場は無いより有った方が全然良いです。足場設置後、メッシュシートは当店で張らせて頂きました。珍しく、暴風などでメッシュシートを外すことなく助かりました(^^)メッシュシートと言っても何種類かあり、このように網戸っぽい格子状の物もあれば(これ高級そうで羨ましい~)当店が使用しているラッセルと言われるメッシュシートがあります。気になる面だと、ラッセルを張りたくなるんですよねぇ~。年々、サビが酷くなってきてる・・・・。それでも頑張って動いてます。(^^)圧は約140Mpa前後に設定し平ノズルで洗浄。桶が一杯になると自動で止まるフロート弁を装着し節水!水洗いする外壁の塗膜は「水性アクリル樹脂塗料」で、10年以上経過しているため、チョーキングしてます。こちらのTC様の軒天は広く、軒下の外壁の塗膜は15年経過してもまだ艶がありますが、その下の段は完全に艶消しになってます。ここまで、ハッキリ差が出るなんてねぇ~。自分でもビックリ(@_@;)水洗い作業は平ノズルでひたすら洗浄。外壁の平米数は151m2あり、午前中で終わらせることも可能ですが、ギッチリ一日かけて水洗いさせて頂きました。高圧洗浄機で水洗いすると簡単に藻が落ちます。チョーキングが気になる部分はタワシで手洗い。去年、ある塗料メーカーの方に簡単にチョーキング落とす方法ってありませんか?と伺うと「高圧洗浄でも落ちないチョーキングは付着が良いと思うので、そのままでも大丈夫だと思いますよぉ~。手洗い等でチョーキングを落とせば、より良いでしょうけど」とご返答を頂きました。○様ありがとうございましたm(__)mこの頃、どうしても気になるんですよねぇ~ちょっとしたチョーキングの残存が。阿部さんって血液型A型でしょ?って言われることが多いというか「A型でしょ」しか言われたことが無い。一応、スマホでも見やすくなるよう、考え作成してますが、まぁ~上手くいきませんねぇ~(笑)一応、2月末までには完全に移行してこのブログの記事(約300記事ぐらい)もホームページへ移行予定です。このブログのアドレスは無くなります。m(__)mと祈りながらカッターを浅めに入れシーリング切り撤去してみると(シリコーンシーラントなども充填されてます(^_^;))ハットジョイナー無し。(施主様には直貼りのリスクはお話してます)当店で直貼りで張られている窯業系サイディングボードを塗装し不具合(膨れ)が起こった現場が1件だけあります。微弾性フィラーを少し厚めに塗装しました。この仕様は当店と塗料販売店が打ち合わせして決めました。上塗りは水性アクリル樹脂塗料を塗装。色は濃彩(濃い色/茶系)いま、考えると恐ろしい仕様ですが、この当時、直貼り窯業系サイディングボードに微弾性フィラーを塗装し上塗りの色が濃彩だと不具合が起こる確率が上がるなんておそらく、塗料メーカーでも把握してなかったと思います。結果として、当店で塗装した塗膜は不具合を起こしてしまいました。いう不具合って、時間が立たないと分からないこと=未知の世界なのでいままでの実績や経験があったとしても簡単に「工事の保証」とか「塗料の保証」って付けれるもんじゃないと思うんですけどね。(塗料や塗装に長く携わると余計そう思います。ホント)まして、ペンキ屋が塗料を製造・開発している訳でもないので。塗料メーカーも予測しないことが起こる場合があります。不具合が2件起こってしまい、去年、塗り直しさせて頂きました。伺わなかったら、分からない不具合でした)この不具合は施工や構造上の問題ではなく、塗料の問題でした。今年また伺わせて頂きます。勢いよくカッターで切れないため、アスファルトフェルトを傷つけないよう、慎重に撤去しました。シーリングを充填する前にシーリング用のプライマー/P-50を塗布します。徐々に粘度が高くなるので、DIYで使用する場合は少しづづ、容器に移した方が良いと思います。外壁の断面を刷毛で塗布。目地底にシーリングが付着/密着すると3面接着になってしまいシーリングが裂けやすくなってしまうので、ボンドブレーカーを貼り、2面接着します。充填するシーリング材はシャープ化学工業のヘンセイシリコーンNB-LMです。色は外壁の色に近い色で充填し「共色施工」です。充填できるため、剥がれ/裂けにくくなるはずです。縦目地/シーリング充填後です。できるだけ、厚く充填させて頂きました。窓周りは、打ち替えではなく増し打ちしましたが、シリコーンシーラントで充填されている部分が多く裂けてなかったので、汚れを除去してから関西ペイントのシープラを塗装。シープラは1kgセットで、な・な・なんと15,000円以上します。(@_@;)シープラ塗装後。他にもあいじゃくり(外壁と外壁の重なり部分)にもシリコーンシーラントが充填されていたためシープラを塗装しました。目地の外側にも付着していたため、目地周辺にもシープラ塗装。あいじゃくりにブリード現象が発生している部分が多く簡単に除去できる方法がないのか、色々考え今回はトシンと〇〇〇〇除去剤で、ブリードを除去しました。しつこい汚れなんです。orz◇ブリード現象◇シーリング/コーキングに含まれている可塑剤が表面へ移行し汚染(黒ずみ)することを「ブリード」「ブリード現象」などと言います。ブリード除去→逆プライマー塗装の動画です。逆プライマーを塗装しました。このブリード現象は弱溶剤塗料より水性塗料の方が移行が遅いようですが、遅かれ早かれブリードはするそうです。逆プライマーは飴色っぽい色で塗装すると若干黄色くなります。この逆プライマーはシリコーンシーラントには付着しません。付着性テストしなかった俺は馬鹿だった。orz」とはなりませんでした。cal[i][j]%>">ホームページ宮城県石巻市の阿部塗装店です。外壁・屋根等の塗装工事をご紹介しています。ご意見・ご感想などございましたら、お気軽にお問い合わせください。